Държавен вестник, бр. 9, 2009 г., стр. 130

С Т Р .  130
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  9
облъчването, приспособени към облъчващата
функция на системата, състояща се от източ-
ник на лъчение и филтъра. Апаратите за измер-
ване на облъчването се градуират или калибри-
рат по такъв начин, че инфрачервеното лъче-
ние над 830 nm да не се взема под внимание.
Капацитетът на апаратурата за измерване
на облъчването зависи най-вече от това дали
нейните сензори са силно устойчиви на атмос-
ферни влияния и остаряване и дали са с доста-
тъчна спектрална чувствителност по отноше-
ние на естественото лъчение.
Апаратите за измерване на облъчването
включват следните части:
а) силициева фотоелектрична клетка като
сензор за лъчение;
б) оптичен филтър, поставен пред фотоелек-
тричната клетка; и
в) волтметър, който измерва произведение-
то (единица: С = А.s) на интензивността на тока,
генериран във фотоелектричната клетка, в съ-
отношение с интензивността на лъчението (еди-
ница: А) и продължителността на облъчването
(единица: s).
Скалите на апаратите за измерване на об-
лъчването се калибрират. Калибрирането се
проверява след използване в течение на една
година и при необходимост се коригира.
Интензивността на облъчването на повърх-
ностите на образците зависи от разстоянията
до източника на лъчение. Поради това, докол-
кото е възможно, повърхностите на образците
са на същото разстояние от източника на лъче-
ние, както и сензорът на апарата за измерване
на облъчването. В случай че това не е възмож-
но, данните за облъчването на измервателния
апарат се умножават с коригиращ коефициент.
6.10. Изпълнение
6.10.1. Образците се поставят на стойки, така
че на задните им повърхности да не може да се
събира вода. Стойките на образците създават
само минимално възможното механично нато-
варване. За да се осигури, че облъчването и
мокренето са разпределени възможно най-рав-
номерно, образците се завъртат по време на
изпитването с темп от един до пет оборота в
минута около системата източник-филтър и
пръскачката. Като правило една от страните на
образеца е изложена на атмосферните условия.
В зависимост от приложимите разпоредби на
публикацията на Международната електротех-
ническа комисия IEC или ако бъде уговорено
друго, могат да бъдат изложени и предната, и
задната повърхност на един образец. В този
случай всяка от повърхностите се излага на едно
и също лъчение и мокрене.
Излагането на предната и задната повърхност
на един образец на едно и също лъчение и мок-
рене може да се постигне чрез периодично за-
въртане на образеца. Това може да става и авто-
матично с използване на завъртащи устройства,
ако стойката е във формата на отворена рамка.
6.10.2. Температурата на черното табло в
точката, където се поставят образците през
сухите периоди, се задава и регламентира в
съответствие с публикациите на Международ-
ната електротехническа комисия IEC, прило-
жими към въпросното оборудване. Освен ако
не бъде договорено друго, средната темпера-
тура на черното табло се поддържа + 45°С.
Средна температура на черното табло означа-
ва средноаритметичната стойност на темпе-
ратурата на черното табло, получена в края на
сухия период. През сухия период може да се
допусне местно отклонение ± 5°С, а при спор-
ни случаи ± 3°С.
С цел поддържане на изискваната темпера-
тура на черното табло и когато е необходимо,
осигуряване на лъчение с еднаква интензивност
по предната и задната повърхност на образеца
(виж т. 6.10.1.), образците могат да бъдат авто-
матично обръщани на 180° след всеки оборот. В
този случай термометърът на черното табло и
апаратът за измерване на облъчването участ-
ват в движенията по обръщане.
6.10.3. Образците, монтирани на стойки, и
сензорите на апаратите за измерване на облъч-
ването, посочени в т. 6.9., се излагат еднообраз-
но на лъчението и се мокрят според последова-
телно повтарящ се цикъл:
пръскане—3 min: сух период: 17 min: отно-
сителната влажност на въздуха е от 60 до 80 %
през сухия период.
6.11. Времетраене и процедура на изпитва-
нето
Изпитването се основава на процедура Б от
публикация 68 на Международната електротех-
ническа комисия IEC, част 2-9. Времетраенето
на изпитването е 720 h, като цикълът на мокре-
не е определен в т. 6.10.3.
Изпитването на устойчивост на атмосферни
влияния се провежда с един и същ образец (в
случаите на безразрушително изпитване, кога-
то се преценява промяната на свойствата) при
различни степени на облъчване,  като по този
начин се определя промяната на свойствата на
всеки елемент от оборудването в течение на
изпитването на устойчивост на атмосферни
влияния.
6.12. Оценка
След като подлагането на атмосферни вли-
яния приключи, образецът се държи поне 24 h
в тъмнина при температура на въздуха + 23°С,
точка на оросяване + 12°С, относителна влаж-
ност на въздуха 50 % и скорост на движение на
въздуха 1 m/s и атмосферно налягане от 860 до
1060 hPa. (Допустимото отклонение може да
бъде от ± 2° С за температурата на въздуха и
± 6 % за относителната влажност.)
Тези образци и използваните за сравнение-
то, посочено в т. 6.2. и 6.3., се проверяват за
определяне на свойствата им в съответствие с
изискванията, посочени в чл. 2.01., т. 1—2 и в
чл. 3.01., т. 12.